118 
Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur 
Von den 3,9 Milliarden Tonnen des deutschen Gesamtvorrats lagern 
in Lothringen-Luxemburg . . 67 °/ 0 (Die Minetteerze), 
= Preußen 25 = (an Sieg u. Lahn, zu Ilsede, 
in Oberschlesien a. a. 0.), 
= Bayern 4,9 * (Franken), 
= Württemberg 3 * 
* Hessen 0,4 * 
Der Jahreskonsum der deutschen Roheisenindustrie an deutschen Eisen- 
erzen beträgt 24 Millionen Tonnen. 
Wollte man nun den Jahresverbrauch in den Gesamtvorrat dividieren 
und so die zeitliche Nachhaltigkeit des Gesamtvorrats zu berechnen suchen, 
so würde man ein falsches Bild erhalten; denn zwei Drittel der Erzfelder 
sind im Besitz von Eisenhütten, und von dem übrigen Drittel ist auch nur 
die Hälfte, da die andere Hälfte der Gruppe 2 angehürt, somit nicht ohne 
weiteres in Abbau genommen werden kann, für Hütten ohne Felderbesitz 
frei verfügbar. Während die Hütten mit Felderbesitz zum Teil Erzvorräte 
von mehreren Jahrhunderten Dauer besitzen, können die Hütten ohne 
Felderbesitz ihren Erzbedarf aus deutschen Quellen auf nur mehr als ein 
halbes Jahrhundert Zeitdauer decken. Für diese ist die Frage sehr wichtig, 
wie der Erzvorrat aus deutschen Quellen in Zukunft vermehrt werden kann. 
Gelingt es der Technik, ein eisenarmes Erz zu einem hochprozentigen 
Produkt ohne zu hohe Kosten anzureichern, so können noch große Mengen 
der dritten Erzgruppe, die nach Milliarden zählen, der Verhüttung nutzbar 
gemacht werden. 
Diese Behauptung bedarf etwas näherer Erläuterung, um mich dem 
für einen Bergmann sehr schlimmen Verdacht des Optimismus zu entziehen. 
Auf der Fränkischen Alb zwischen Nürnberg, Bamberg, Kulmbach, Regens- 
burg ist vor 3 bis 4 Jahren ein Eisenerzgebiet entdeckt oder, da zahl- 
reiche Vertiefungen der Erdoberfläche als Pingen und Schächte alten 
Bergbaus erkannt worden sind, wiederentdeckt worden, welches eine groß- 
artige Bedeutung erlangen kann. Meist von tertiären und quartären 
Lehmen, Tonen und Sanden von meist 1 bis 5, selten bis 20 m Dicke 
überdeckt, lagert in der karstartig modellierten Oberfläche des Juradolomits, 
also in flachmuldenförmigen oder trichterartigen Einmuldungen oder in 
wurm- oder schlauchartigen Vertiefungen mulmiges Brauneisenerz, in dem 
bis kopfgroße Stücke von Derberzen liegen. Die Lagerstätten sind sehr 
unregelmäßig, die Zusammensetzung des Erzes sehr wechselnd: 36 bis 
42 % Fe, 0,3 bis 0,4 °/ 0 P, 19 bis 29 % Si0 2 , 4 bis 7 % A1 2 0 3 . Zur- 
zeit nur für Gießereiroheisen beschränkt verwendbar, muß dies Erz zunächst 
durch eine ihm besonders angepaßte Aufbereitungsart auch für die anderen 
Hüttenprozesse (Bessemer- und Thomasverfahren) geeignet gemacht werden. 
Versuche sind im Gange. Ich zweifle nicht, daß sie im Laufe der Zeit 
erfolgreich sein werden. 
